und die nächste Umgebung- von Füred. 351 



Oktaeder beobachtet. Es gehört demnach dieser Eisensand zum 

 Iserin Werner, zum hexaedrischen Eisenerz Mohs *)■ Sein specifi- 

 sches Gewicht = 4-817. Vor demLöthrohre gibt er in der Reductions- 

 flamme mit Phosphorsalz ein dunkelrothes Glas von gleicher Tiefe, 

 wie jener von der Iserwiese im Isergebirge Böhmens. 



Eine chemische Untersuchung des bestimmt als tessular erkann- 

 ten Titaneisens schien sehr wünschenswerth; mein geehrter Freund, 

 Herr Karl Ritter v. Hauer, hat dieselbe im Laboratorium der k. k. 

 geologischen Reichsanstalt mit gewohnter Bereitwilligkeit vorgenom- 

 men und theilte mir folgende Resultate mit : 



„Die Zerlegung geschah nach dem von Mosander angegebenen 

 Verfahren. 1*159 Gramm des möglichst fein gepulverten Minerales 

 wurden auf einem Porzellanschiffchen in einem Strome getrockneten 

 WasserstofFgases geglüht. Da die Masse hierbei etwas zusammen- 

 backt, so wurde dieselbe nach dem Erkalten mittelst eines Glasstabes 

 zerdrückt und neuerdings im Wasserstoffgase geglüht. Dieses wurde 

 so lange wiederholt, bis kein weiterer Gewichtsverlust mehr statt- 

 fand. Die obige Menge verlor hierbei 0*217 Gramm an Gewicht 

 =18*72 Procent Sauerstoff des Eisens. Die geglühte Masse wurde 

 mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure in der Wärme behandelt. Es 

 blieben hierbei 0*356 Gramm = 30*71 Procent Titansäure ungelöst 

 zurück. Das Filtrat, nach Zusatz von Salpetersäure gekocht und mit 

 Ammoniak gefüllt, gab 0*822 Gramm = 70*92 Procent Eisenoxyd 

 = 49*64 Procent Eisen." 



„Daher wurden gefunden: 



18*72 Sauerstoff, 

 49*64 Eisen, 

 30-71 Titansäure. 

 „Die nach Fallung des Eisens zur Trockne verdampfte Flüssig- 

 keit hinterliess einen Rückstand der 0*044 Gramm wog = 3*79 

 Procent, bestehend aus Kalkerde, Spuren von Talkerde und Man- 

 ganoxydul. Die Analyse ergab im Ganzen daher: 

 18-72 Sauerstoff, 

 49*64 Eisen, 

 30*71 Titansäure, 



3-79 Kalkerde, Talkerde, Manganoxydul, 

 102*86." 



*) Das Mohs'sche Mineralsystem bearbeitet von Dr. A. Kenngott 1853. Seite 

 97, XI. 6. 



